ÏIEL'IAXDITE 
289 
plus en plus de ce plan. Mallard a lait voir [B. S. M, 255. 1882) que 
ce changement de propriétés optiques est lié a la perte de deux 
molécules d’eau effectuée vers 150" (la troisième 
part à 180") ; il est réversible quand la lieulandite 
les a réabsorbees par exposition à l’air humide. 
Quand le ehanfïage a été porte assez loin, 
la normale à la plaque n’est plus une bissec- 
trice, mais A ce moment, les secteurs de 
la fig. 1 n’existent plus, et le plan des axes 
est parallèle (010), M. Rinnc {op. vit.), qui a 
repris la question, considère le minéral comme 
étant alors orthorhombique. Si la chaleur est 
poussée plus loin, les secteurs réapparaissent ; 
le plan des axes devient perpendiculaire à et /q,, perpendiculaire 
à (ÎOl). Une nouvelle augmentation de température fait disparaître 
les secteurs et diminue la biréfringence, qui finit par devenir nulle. 
Fig. 1. 
Lame^r* (010) Je heulandite 
Je Cautbo. 
üg = 1,505 (ML. et Lx.); 
Dm = 1,499; 
np =1,498; 
ng — np = 0,007. 
Composition chimique. «) Composition chimique répondant à la formule 
lUCaARSi® 0«-l-3 1ffO; 
h) Analyse de la heulandite de Cambo (Lx.). 
a) h] 
S10“ 59,2 58,27 
AI^O" 16,8 16,79 
Cil O 9,2 8,37 
Na= O » 1,45 
IPO 14,8 15,97 
100,0 100,45 
Une petite quantité de CaO est souvent remplacée par une proportion 
équivalente de SrO. 
Essais pi/roffnostiques. Au chalumeau, blanchit, se gonfle et lond en un 
émail blanc. Décomposée par l’acide chlorhydrique en donnant de la 
silice pulvérulente. 
Diagnostic. La heulandite se distingue aisément de la stilhite (qu’elle 
accompagne fréquemment) par son clivage facile, donnant des 
A. Lacroix. — Minèralooie, II. 
